70 
nahezu gleichen Mengenverhältnissen vorhanden sind und dennoch dasselbe blau ist. 
Weitere Untersuchungen blauer und grüner Gläser werden hierüber Licht zu bringen 
suchen, für den Moment weiss ich keine Erklärung darüber zu geben.*) 
No. 3. Dunkelgrünes opakes Glas. 
Glasfragment [ca. 45 mm lang, 16 — 37 mm breit] von 3 — 372 mm Dicke. 
Farbe auf dem frischen Bruche dunkelgrün, aber nicht gleichartig, sondern stellen- 
weise opak gelblich gestreift. Die stark corrodierte Oberfläche grün, blau und gelb 1 
grün gefleckt mit offenen Bläschen, welche eine sehr unvollkommene Schmelzung ver- 
raten.**) [1,0 Gramm des bei ca. 150° C. getrockneten bläulichgrünen Glaspulvers 
ergab die Zusammensetzung Spalte 3 der Schlusstabelle.] 
No. 4. Gelbgeflecktes, grünes Mosaikglas. 
Glasfragment [sechseckig, von 26 bis 30 mm Diagonale] von 7 mm Dicke. 
Es besteht aus einer durchsichtigen grünen Glaspaste, welche eine ziemlich regel- 
mässig angeordnete Menge opaker gelber undurchsichtiger Glasstäbchen enthält, welche 
in schräger Richtung das grüne Glas durchsetzen und an beiden Oberflächen nahezu 
das gleiche Bild zeigen. 1,0 Gramm bei ca. 120° C. getrockneten Pulvers [ergab die 
Zusammensetzung Spalte 4 der Schlusstabelle.] 
No. 5. Opakes rotes, sogenanntes Jaspisglas. 
Von diesem war nur ein einziges [ein Dreieck von 14 bis 16 mm Seitenlänge 
bildendes] Fragment von ca. 1,5 Gramm Gewicht vorhanden, welches der Analyse 
ganz geopfert werden musste. Im frischen Bruche wachs- bis glasglänzend, ganz 
opak, von zinnoberroter Farbe, einem Stück roten Siegellacks ähnlich; an den beiden 
Hauptflächen durch Korrosion angegriffen, von nur hellziegelroter Farbe. 
Bei der Erhitzung zum Glühen im Platintiegel, zum Zwecke der Abschreckung 
in kaltem Wasser, zeigte sich das Glas ziemlich leicht schmelzbar. Die mechanische 
Vorbereitung und Pulverisierung ergab ein hellziegelrotes Pulver. Durch Lötrohr- 
proben war entdeckt worden, dass das Färbende im Jaspisglase nicht wie ich zuerst 
vermutete, im Glasflüsse suspendiertes Eisenoxyd, sondern Kupferoxydul war, wie 
es durch die Analyse dann vollkommen bestätigt wurde. 
[Bei der Kalibestimmung, welche bei allen Analysen nach der „indirekten 
Methode“, d. h. durch Bestimmung der die Gesamtmenge der Alkalien sättigenden 
Schwefelsäure, ausgeführt ist, wurde ein Teil des Inhalts] verschüttet, so dass diese 
Bestimmung nicht ausgeführt werden konnte; es bleibt also nichts anderes übrig, als 
das [vorher in seiner Gesamtmenge gewogene] Alkali des Glases als Natron mit 
14,88 °/ 0 zu bestimmen. 1,46 Gramm des Glaspulvers [ergaben die Zusammensetzung 
Spalte 5 der Schlusstabelle.] 
Bei dein geringeren Natrongehalte dieses Glases, verglichen mit den vorigen, 
muss der grössere Bleioxydgehalt desselben seine Leichtschmelzbarkeit bedingen. 
No. 6. Opakes rotes, oberflächlich grünes Jaspisglas. 
Ein Plättchen [trapezförmig, von 21 bis 32 mm Länge und 26 mm Höhe] 
von 372 mm Dicke. Der grüne oxydierte Ueberzug mag ca. l /i mm Dicke betragen, 
*) Anmerkung des Herausgebers: Auf die Oxydationsstufen der in den Gläsern enthaltenen 
Metalle konnte der Gang der Analysen kein Licht werfen. 
**) Nach der Abbildung liegt ein aus mindestens zwei Glassorten zusammengesetztes Mille- 
fioriglas vor. A. J. 
